Влияние толщины лаковой пленки оттиска на качество тиснения полиграфической фольгой

Влияние толщины лаковой пленки оттиска на качество тиснения полиграфической фольгой

Л.О. Горшкова,

к.т.н., доцент кафедры технологии полиграфического производства

В.И. Бобров,

д.т.н., профессор кафедры технологии полиграфического производства

Тиснение полиграфической фольгой - один из завершающих процессов отделки полиграфической продукции. Часто эта технология применяется с другим видом отделки - лакированием. Поэтому, если тиснению подвергается лакированная печатная продукция, на качество оттисков влияют не только технологические параметры (температура и усилие тиснения), но и толщина лакового слоя. Если лак не высох, то в процессе тиснения нарушается целостность лакового покрытия, что приводит к получению брака. Кроме того, для тиснения по лакированным оттискам всегда следует выбирать специально предназначенные для этого марки фольги, в противном случае адгезия между пленкой лака и фольгой может быть недостаточной.

Целью проведенного исследования явилась оценка влияния толщины лаковой пленки на упаковочном картоне на качество тиснения полиграфической фольгой.

Задачи исследования:

1. Определение оптимальных режимов тиснения фольгой для оттисков, покрытыми ВД- и УФ-лаком с разной толщиной лаковой пленки.

2. Изучение влияния температуры и давления в прессе на ук-рывистость и резкость на оттисках покрытыми ВД- и УФ-лаком с разной толщиной лаковой пленки.

3. Определение оптимальной толщины лакового слоя для получения качественного оттиска при тиснении фольгой.

41

1. Методика экспериментальных исследований Оборудование для экспериментального исследования.

Эксперимент проводился на тигельном прессе TYMB-1100 с программным управлением типа CNC. Пресс TYMB-1100 управляется с помощью микрокомпьютера и представляет собой многофункциональное оборудование для биговки, резки и горячего тиснения картона, кожаных изделий, пластика и т. п.

Рис. 1. Внешний вид тигельного пресса TYMB-1100

В работе использовались следующие материалы: картон AVANTA PRIMA (GC-2) 270 г/м2, фольга KURZ MP, ВД-лак глянцевый Novaset 6290/40, УФ-лак глянцевый Arets Graphics EXCURE 90307 .

УФ-лак наносился трафаретным способом печати (сито 165.31), ВД-лак наносился через красочный аппарат листовой офсетной машины Ptaneta VARIANT - 44.

Применялся магниевый штамп размером 9x9 см. Штамп имеет изображение шестипольного тест-объекта и плашку (рис. 2). Толщина линий ( мм): 1 - 1,15; 2 - 1,0; 3 - 0,5; 4 - 0,4; 5 - 0,3; 6 - 0,2.

Рис. 2. Магниевый штамп

42

2. Подготовка и ход эксперимента

В подготовку и ход эксперимента входило:

1. Установка штампа для тиснения, фиксация с помощью специальных зажимов, предварительно закрепленных с помощью винтов на нагревательную плиту. Для установки штампов для тиснения в пресс на всей площади нагревательной плиты расположены отверстия для крепления зажимов.

2. Установка декеля. Прессшпан 0,5 мм, тиражный лист для выклейки на нем участков с наименьшим давлением.

3. Приправка: использована пирамидальная приправка, для лучшего отвода воздуха из центра соприкасающихся плоских поверхностей (штамп и тиснимый материал). Имеющие максимальную плотность края изображения из-за сильной деформации оборота листа вырезаны по периметру на входящем в состав декеля тиражном листе.

4. Приводка положения тиснения на заготовке.

5. Регулировка температуры штампа.

6. Регулировка рабочего давления.

Подбор режимов тиснения к исследуемым оттискам с различной толщиной лаковой пленки осуществлялся при разном давлении и температуре. Температура изменялась в диапазоне от 100-170 °С.

По полученным оттискам оценивалась резкость тиснения и полнота укрывистости плашки. Полнота укрывистости определялась при помощи программы Adobe Photoshop 7.0 после сканирования оттисков. Резкость измерялась с помощью микроскопа МПБ-3М, цена деления которого 0,02 мм.

По результатам эксперимента строились графики в программе Microsoft Excel.

3. Экспериментальная часть

3.1. Исследование влияния температуры штампа на полноту укрывистости оттиска

Для случая тиснения оттисков покрытых ВД-лаком с массой лаковой пленки 2 г/м2 на основании регрессионного анализа получили следующие уравнения регрессии (рис. 3) (у = У; х = Т):

при P = 17 кН у = -0,026x2 + 6,245x - 267,7; R2 = 0,943; при P = 18 кН y = -0,025х2 + 6,162x - 268,0; R2 = 0,901; при Р = 19 кН у = -0,023х2 + 5,673x - 236; R2 = 0,890.

При тиснении оттисков покрытых ВД-лаком с массой лаковой пленки 3,5 г/м2 получены следующие уравнения регрессии (рис. 4) (у = У; х = Т):

при P = 17 кН у = -0,03х2 + 7,227x - 328,4; R2 = 0,913; при P = 18 кН у = -0,026х2 + 6,448x - 286,7; R2 = 0,904; при Р = 19 кН у = -0,025х2 + 6,162x - 263,7; R2 = 0,882.

43

100

go

80

70

60

50

40

30

20

10

О

1 1 Ьз* 1 1  1  1-^ 1—\ ^ 1

\

N

1 ‘\\

\?

Ю 100

P=17 кН X P=18 kH • P=1SkH

130 140

T, град.С

Полиномиальная{P=17 кН) Полиномиальная

Рис. 3. Влияние температуры штампа на полноту укрывистости

Рис. 4. Влияние температуры штампа на полноту укрывистости

44

Для оттисков покрытых ВД-лаком с массой лаковой пленки 4,5 г/м2 уравнения регрессии имеют вид (рис. 5) (у = У; х = Т):

при P = 17 кН У = -0,012Т2 + 2,239Т + 4,876; R2 = 0,669; при P = 18 кН У = -0,030Т2 + 7,312Т - 333,6; R2 = 0,902; при Р = 19 кН У = -0,020Т2 + 4,705Т - 173,2; R2 = 0,902.

100

so

80

i* 70 >

60

50

40

30

20

10

о

1 1 1 1 1 L ч

V

'\

1 •VN

)

100

110

Р=17 кН Ж Р=18кН • Р=19кН

----Под ином падь на я {Р=17 кН)

----Подиномиадьная {Р=18 кН)

----Полиномиальная {Р=19 кН)

120 130 140

Т, град-С

Рис. 5. Влияние температуры штампа на полноту укрывистости

Для случая тиснения оттисков покрытых ВД-лаком с массой лаковой пленки 5 г/м2 получены следующие уравнения регрессии вида (рис. 6) (у = У; х = Т):

при P = 17 кН Т = -0,027х2 + 6,217x - 250,0; R2 = 0,960;

при P = 18 кН у = -0,035х2 + 8,364x - 388,5; R2 = 0,894;

при Р = 19 кН у = -0,020х2 + 4,298x - 123,5; R2 = 0,901.

Исходя из полученных зависимостей можно сделать заключение, что с увеличением температуры укрывистость возрастает и остается стабильной при 100-130° С, далее с увеличением температуры происходит снижение укрывистости.

Оттиски с массой лаковой пленки 2 г/м2, несмотря на возможность тиснения с 100%-ной укрывистостью, не имеет достаточного глянца и тонкая лаковая пленка не обеспечивает защитную функцию упаковке.

Оттиски с массой лаковой пленки 3,5 и 4,1 г/м2 имеют 100%-ную укрывистость при одинаковых температурных режимах (100, 120, 130° С). Это дает возможность в пределах лаковой пленки массой 3,5-4,1 г/м2 получать качественные оттиски, которые имеют оптимальную толщину с хорошим глянцем. На оттисках с лаковой пленки массой 5 г/м2 100%-ная укрывистость не достигнута.

4 5

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

Р=17кН Т, град.С

Ж Р=18кН • Р=19кН

---Полиномиальная

---Полиномиальная

---Полиномиальная

Рис. 6. Влияние температуры штампа на полноту укрывисгосги

Для случая тиснения оттисков покрытых УФ-лаком с массой лаковой пленки 10,4 г/м2 на основании регрессионного анализа получили следующие уравнения регрессии (рис. 7) (у = У; х = Т):

при P = 17 кН у = 0,009х2 - 3,853x + 392,3; R2 = 0,958; при P = 18 кН у = -0,017х2 + 3,217x - 499,2; R2 = 0,971; при Р = 19 кН у = 0,007х2 - 3,302x + 358,7; R2 = 0,994.

Рис. 7. Влияние температуры штампа на полноту укрывистости

46

Для случая тиснения оттисков покрытых УФ-лаком с массой лаковой пленки 17,35 г/м2 на основании регрессионного анализа получили следующие уравнения регрессии (рис. 8) (у = У; х = Т):

при P = 17 кН у = 0,001х2 - 1,641x + 234,6; R2 = 0,959; при P = 18 кН у = -0,024х2 + 5,799x - 281,0; R2 = 0,930; при Р = 19 кН у = 0,000х2 - 1,331x + 219,7; R2 = 0,970.

100 -80 - > 60 - 40 - 20 - 0 -9 0

1 i^x 1

1

1 1 х^ 1 •Чч- Чх>

х« к. X

N 1

0 1( 0 11 0 11 0 11 0 и 0 1 0 1( 0 1 0 18

Р=17кН Т, град.С Ж Р=18кН • Р=19кН Полиномиальная

Рис. 8. Влияние температуры штампа на полноту укрывистости

Для случая тиснения оттисков покрытых УФ-лаком с массой лаковой пленки 24,3 г/м2 на основании регрессионного анализа получили следующие уравнения регрессии (рис. 9) (у=У; х=Т):

при P = 17 кН у = 0,000х2 - 1,232x + 205,6; R2 = 0,961; при P = 18 кН у = -0,026х2 + 6,096x - 273,9; R2 = 0,922; при Р = 19 кН у = -6Е-0,5х2 - 1,237x + 212,8; R2 = 0,972.

Рис. 9. Влияние температуры штампа на полноту укрывистости

4 7

Для случая тиснения оттисков покрытых УФ-лаком с массой лаковой пленки 31,2 г/м2 на основании регрессионного анализа получили следующие уравнения регрессии (рис. 10) (у = У; х = Т):

при P = 17 кН у = 0,003х2 - 2,082x + 263,1; R2 = 0,957; при P = 18 кН у = -0,024х2 + 5,723x - 271,7; R2 = 0,939; при Р = 19 кН у = 0,001х2 - 1,679x + 241,8; R2 = 0,970.

0

К. 1 I

> N>\j 1 ^——

X 1 Оч) 1 1 kN 1 x

i Г\ /

% h i

9 0 1( 0 11 0 11 о i: о и 0 1 0 и 0 1 0 18

Р=17кН Т, град.С Ж Р=18кН • Р=19кН Полиномиальная

Рис. 10. Влияние температуры штампа на полноту укрывистости

Из полученных зависимостей можно сделать вывод, что с ростом температуры штампа процент укрывистости также падает. Падение процента укрывистости происходит резко. 100%-ная укрывистость достигнута на оттисках с массой лаковой пленки 10,4 г/м2.

На оттисках с массой расхода лака 17,5; 24,3; 31,2 г/м2 100%-ная укрывистость не достигнута. На этих оттисках с повышением температуры лаковый слой расплавляется, заметны границы лака и запечатываемой зоны. На оттисках с толщиной лаковой пленки 31,2 г/м2 наблюдается отслаивание лака от запечатываемого материала (картона).

3.2. Исследование влияния усилия тиснения на полноту укрывистости оттиска

Для случая тиснения оттисков покрытых ВД-лаком с массой лаковой пленки 2 г/м2 на основании регрессионного анализа получили следующие уравнения регрессии (рис. 11) (у = У; х = Р): при Т = 100° С у = -3Е-14х2 + 1Е-12х + 100;

при Т = 110° С у = -3Е-14х2 + 1Е-12х + 100;

при Т = 120° С у = -0,15х2 + 5,5x + 48,7; при Т = 130° С у = -0,1х2 + 3,6x + 67,6;

при Т = 140° С у = -0,3х2 + 10,6x + 6,2;

при Т = 150° С у = -5,7х2 + 209,2x - 18,9.

48

Рис. 11. Зависимость полноты укрывистости оттиска от усилия тиснения в прессе

Для случая тиснения оттисков покрытых ВД-лаком с массой лаковой пленки 3,5 г/м2 на основании регрессионного анализа получили следующие уравнения регрессии (рис. 12) (у = У; х = Р): при Т = 100° С у = -3Е-14х2 + 1Е-12х + 100; при Т = 110° С у = -3Е-14х2 + 1Е-12х + 100; при Т = 120° С у = -3Е-14х2 + 1Е-12х + 100; при Т = 130° С у = -0,4х2 + 14,2x - 26; при Т = 140° С у = -0,45х2 + 15,85x - 39,6; при Т = 150° С у = -3,5х2 + 126,8x - 1048.

,5

i

16 ,5 1 ♦ Т=100г  Т= 12 0 г Ж т=140 г Полине Полине Полине 7 17 рад.С рад.С рад.С эмиальная

Рис. 12. Зависимость полноты укрывистости оттиска от усилия тиснения в прессе

4 9

Для случая тиснения оттисков покрытых ВД-лаком с массой лаковой пленки 4,1 г/м2 на основании регрессионного анализа получили следующие уравнения регрессии (рис. 13) (у = У; х = Р): при Т = 100° С у = -3х2 + 108,9х - 888,2; при Т = 110° С у = -1,32 + 46,6х - 317,6; при Т = 120° С у = -3,1х2 + 113,4х - 936,8; при Т = 130° С у = -3,35х2 + 122,5x - 1020; при Т = 140° С у = -9,9х2 + 356,4x - 310,7; при Т = 150° С у = -7,8х2 + 282,7x - 24640.

Рис. 13. Зависимость полноты укрывистости оттиска от усилия тиснения в прессе

Для случая тиснения оттисков покрытых ВД-лаком с массой лаковой пленки 5 г/м2 на основании регрессионного анализа получили следующие уравнения регрессии (рис. 14) (у = У; х = Р):

♦ Т=100град.С  Т=110град.С

Т=120град.С X Т=130град.С

Ж т=140град.С ф Т=150град.С

----Полиномиальная

----Полиномиальная

----Полиномиальная

Рис. 14. Зависимость полноты укрывистости оттиска от усилия тиснения в прессе

50

при Т = 100° С у = -1,5х2 + 54,2х - 391,6;

при Т = 110° С у = -0,82 + 29,7х - 179;

при Т = 120° С у = -5,45х2 + 194,4х - 1638;

при Т 130° С у = -1,45х2 + 51,75x - 3717;

при Т = 140° С у = 0,62 - 23x + 307,7;

при Т 150° С у = -48,35х2 + 1731x - 15409

Для случая тиснения оттисков покрытых УФ-лаком с массой лаковой пленки 10,4 г/м2 на основании регрессионного анализа получили следующие уравнения регрессии (рис. 15) (у = У; х = Р): при Т = 100° С у = -2,45х2 + 88,25х - 694,7; при Т = 110° С у = -6,752 + 229,2х - 20,26; при Т = 120° С у = -23,25х2 + 845,6х - 76,06; при Т = 130° С у = -32,15х2 + 1160x - 10390; при Т = 140° С у = -332 + 11,84x - 10552.; при Т = 150° С у = -18,3х2 + 658,2x - 5873.

95 85 75 65 55 45 35 25

16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5

♦ Т=100град.С  Т=110град.С

Т=120град.С X Т=130град.С

Ж т=140град.С • Т=150град.С

--Полиномиальная

--Полиномиальная

--Полиномиальная

Рис. 15. Зависимость полноты укрывистости оттиска от давления в прессе

По полученным данным можно сделать вывод, что с увеличением усилия тиснения при температуре, достаточной для размягчения разделительного слоя, полнота укрывистости возрастает, но затем падает. Спад происходит резче с увеличением температуры. В случае тиснения оттисков покрытых ВД-лаком 100%-ная укрывистость достигается неоднократно, так как лаки обладают хорошей адгезией. В практике используются для праймирования.

3.3. Исследование влияния температуры на резкость

тиснения

Средняя величина выступов фольги за печатающие элементы характеризует резкость изображения. Средняя величина выступов

5 1

не должна превышать 0,15 мм, тогда они не заметны для человеческого глаза.

Тиснение выполнялось при постоянном давлении и температуре, значения которой менялись от 100 до 170 С.

После тиснения был произведен замер величины выступов фольги за печатающие элементы с помощью микроскопа МПБ-3М.

Для случая тиснения оттисков покрытых ВД-лаком с массой лаковой пленки 3,5 г/м2 на основании регрессионного анализа получили следующие уравнения регрессии (рис. 16) (у = В; х = Т):

при P = 17 кН у = 5Е-0,5х2 - 0,010x + 0,646; R2 = 0,900; при P = 18 кН у =2Е-0,5х2 - 0,003x + 0,250; R2 = 0,997; при Р = 19 кН у = -3Е-0,5х2 - 0,007x - 0,341; R2 = 0,942.

Рис. 16. Зависимость величины выступов от температуры

Для случая тиснения оттисков покрытых ВД-лаком с массой лаковой пленки 4,1 г/м2 на основании регрессионного анализа получили следующие уравнения регрессии (рис. 17) (у = В; х = Т):

Рис. 17. Зависимость величины выступов от температуры

5 2

при P = 17 кН у = 4Е-0,5х2 - 0,009x + 0,610; R2 = 0,986; при P = 18 кН у = -1Е-0,5х2 + 0,005x - 0,256; R2 = 0,965; при Р = 19 кН у = -6Е-0,5х2 + 0,016x - 0,904; R2 = 0,834.

Для случая тиснения оттисков покрытых УФ-лаком с массой лаковой пленки 10,4 г/м2 на основании регрессионного анализа получили следующие уравнения регрессии (рис. 18) (у = В; х = Т):

при P = 17 кН у = -7Е-0,6х2 + 0,004x - 0,281; R2 = 0,995; при P = 18 кН у = 7Е-0,6х2 - 0,001x + 0,139; R2 = 0,295; при Р = 19 кН у = -2Е-0,5х2 + 0,007x - 0,454; R2 = 0,956.

Рис. 18. Зависимость величины выступов от температуры

По полученным графикам можно сделать вывод, что с увеличением температуры (после получения идеального оттиска) резкость тиснения падает (величина выступов увеличивается). Это выражается в том, что размеры штрихов на полученных оттисках превышают размеры штрихов на форме.

3.4. Исследование влияния усилия тиснения на резкость (величину выступов) тиснения

Рассмотрим случай тиснения при температуре 130° С на оттисках с различной толщиной лаковой пленки. На основании регрессионного анализа получили следующие уравнения регрессии (рис. 19) (у = В; х = Р): ВД-лак с массой лаковой пленки 3,5 г/м2: у = 0,015x2 - 0,525x + 4,73; R2 = 0,75;

ВД-лак с массой лаковой пленки 4,1 г/м2: у = 0,025x2 - 0,875x + 7,8; R2 = 1;

УФ-лак с массой лаковой пленки 10,4 г/м2: у = 0,025x - 0,31; R2 = 0,0,82.

По полученному графику можно сделать вывод, что с увеличением усилия тиснения резкость тиснения падает, так как происхо-

5 3

,5

-в*

s D-L5— г о с & 01

л ' CD а ГС г

le ,5 1  ВДлакЗ Ж ВДлак 4 • УФ-лак1 — Полиной — Полинол — Полинол 7 17 5 г/м2 1 г/м2 0,4г/м2 иальная(В£ иальная(В/! иальная(УФ ,5 1 Давле(- лак 3,5 г/м2 лак 4,1 г/м2 -лак 10,4 r/w 8 16 ие, мП ) ) 2) ,5 1 9 1£

Рис. 19. Влияние усилия тиснения на среднюю величину выступов

дит значительное углубление штампа в картон, благодаря чему создается контакт слоя фольги не только по месту очка штампа, но и по его граням.

3.5. Исследование влияния массы лаковой пленки на укрывистость и резкость тиснения

Рассмотрим случай влияния массы лаковой пленки на укрывистость при температуре 100° С и усилии 18 кН на оттисках, покрытых ВД- и УФ-лаком с различной толщиной лаковой пленки. На основании регрессионного анализа получили следующие уравнения регрессии (рис. 20-21) (у = У; х = 5):

ВД-лак с массой лаковой пленки 2; 3,5; 4,1; 5 г/м:

Т = 100° С, Р = 18 кН: y = -1,063x2 + 6,44x + 91,2, R2 = 0,747 (рис. 20) (у = У; х = 5).

Рис. 20. Влияние массы лаковой пленки на укрывистость

54

УФ-лак с массой лаковой пленки 10,4; 17,35; 24,3; 31,2 г/м2: Т = 100° С, Р = 18 кН: y = 0,215x2 - 11,11x + 190,0, R2 = 0,937 (рис. 21) (у = У; х = 8).

Рис. 21. Влияние массы лаковой пленки на укрывистость

Рассмотрим случай влияния массы лаковой пленки на резкость при температуре 100° С и усилии 18 кН на оттисках, покрытых ВД-и УФ-лаком с различной массой лаковой пленки. На основании регрессионного анализа получили следующие уравнения регрессии (рис. 22-23): ВД-лак с массой лаковой пленки 2; 3,5; 4,1; 5 г/м2:

Т = 100° С , Р = 18 кН: y = 0,031x2 - 0,201x + 0,4, R2 = 0,743 (рис. 22) (у = В; х = 8).

Рис. 22. Влияние массы лаковой пленки на величину выступов

УФ-лак с массой лаковой пленки 10,4; 17,35; 24,3; 31,2 г/м2: у = 0,0393 + 0,0058x (у = В; х = m) (рис. 23).

5 5

Рис. 23. Влияние массы лаковой пленки на величину выступов

По полученным графикам можно сделать вывод, что с увеличением массы расхода лака укрывистость и резкость тиснения падает.

Общие выводы

1. В ходе данной исследовательской работы было изучено влияние температуры штампа и усилия тиснения на качество получаемых оттисков.

2. Определены оптимальная температура и усилие тиснения для исследуемых оттисков. Установлено, что для получения качественного оттиска плашки и штриховых элементов требуются разные режимы тиснения.

Масса пленки ВД-лака 2 г/м2 не рекомендуется, несмотря на достигнутую при тиснении 100%-ную укрывистость и хорошую резкость тиснения, так как данная толщина лакового слоя не дает хорошего глянца оттиску при лакировании.

Оттиски покрытые ВД-лаком с массой 3,5 г/м2 подходят для тиснения фольгой:

а) штриховых элементов: Т = 100-120° С, Р = 17-19 кН;

б) плашки: Т = 100-120° С и Р = 17-19 кН;

при Т = 130° С и Р = 18 кН;

Оттиски покрытые ВД-лаком с массой лаковой пленки 4,5 г/м2 подходят для тиснения фольгой:

а) штриховых элементов при Т = 100-120° С и Р = 17-19 кН;

б) плашки при Т = 100-130° С и Р = 18 кН;

Оттиски покрытые ВД-лаком с массой лаковой пленки 5 г/м2 подходят для тиснения фольгой:

а) штриховых элементов:

Т = 100-130° С, Р = 17-18 кН;

Т = 100° С, Р = 19 кН;

56

б) плашки: 100%-ная укрывистость не получена;

Оттиски покрытые УФ-лаком с массой лаковой пленки 10,4 г/м2, подходят для тиснения фольгой:

а) штриховых элементов при Т = 100-140° С и Р = 17-19 кН, кроме при Т = 130-140° С и Р = 19 кН;

б) плашки при Т = 100° С и Р = 18 кН;

Оттиски покрытые УФ-лаком с массой лаковой пленки 17,35 г/м2 подходят для тиснения фольгой:

а) штриховых элементов при Т = 100-130° С и Р = 17-19 кН;

б) плашки: 100%-ная укрывистость не получена.

Оттиски, покрытые УФ-лаком с массой лаковой пленки

24,3 г/м2, подходят для тиснения фольгой:

а) штриховых элементов при Т = 100-130° С, Р = 17-19 кН;

б) плашка: 100%-ная укрывистости не получена;

Оттиски, покрытые УФ-лаком с массой лаковой пленки

31,2 г/м2, не подходят для тиснения полиграфической фольгой, так как не достигнута 100%-ная укрывистость. На оттисках наблюдается рельеф, плавление границ запечатываемой площади с лаком и отслаивание лака от поверхности картона.

Библиографический список

1. ВоробьевД.В. Технология послепечатных процессов : учебник /Д.В. Воробьев. - М. : Издательство МГУП, 2000. - 393 с.

2. Бобров В.И. Технология и оборудование отделочных процессов : учеб. пособие / В.И. Бобров, Л.Ю. Сенаторов. - М. : МГУП, 2008. - 434 с.

3. Бобров В.И. Технология послепечатных процессов. Технология тиснения : учеб. пособие / В.И. Бобров, Л.О. Горшкова, Е.И. Лиси-ченко, В.А. Мисожник. - М. : МГУП, 2006. - 198 с.

4. ГилязетдиновЛ.П. Фольга для горячего тиснения / Л.П. Ги-лязетдинов, Г.М. Левин, М.В. Огороднева. - М. : Книга, 1981. - 112 с.

5. Приборный способ оценки укрывистости печатного изображения на материалах с различной микрогеометрией запечатываемой поверхности: пол. решение от 03.07.2012 : МПК B 41 F 33/00 / В.И. Бобров, Л.Г. Варепо, Л.О. Горшкова; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО МГУП им. Ивана Федорова. - 2013. Бюл. № 5.

6. Бобров В.И. Методика оценки укрывистости фольгой материалов при тиснении / В.И. Бобров, Л.О. Горшкова // Проблемы полиграфии и издательского дела. - 2009. - № 4. - С. 3-8.

5 7